— 591 — 



3,000 annehme» dürfen. — Härte = 6,5, indem das Mineral den Adular- 

 Feldspatli ritzt und von Berg-Krystall geritzt wird. Am Stahle gibt es 

 Fuüken. Der Anthosiderit zeichnet sich durch einen bedeutenden Zu- 

 sammenhalt aus, indem er sehr schwer zersprengbar ist. Bei dem Zer- 

 schlagen gibt er gewöhnlich splittrige Stücke. Er ist scharf anzufühlen. 

 In kleinen Splittern folgt er dem Magnete, was aber von dem damit 

 gemengten Magneteisen herrührt. Für sich in der Zange der Lölhrohr- 

 Flamme ausgesetzt, wandelt die gelbbraune Farbe sich schnell in eine 

 rothbraune, später in eine schwarze um. Dünne Splitter schmelzen ziem- 

 lich schwer zu einer Eisen-schwarzen, metallisch-glänzenden, dem Mag- 

 nete folgsamen Schlacke. Im Kolben erhitzt gibt das Fossil etwas Was- 

 ser aus. Mit Borax oder Pbosphorsalz vor dem Löthrohre behandelt zeigt 

 es die bekannte Eisen-Reaktion , ohne selbst in Pulver-Form merklich 

 aufgelöst zu werden. 



Die Analyse dieses Minerals ist unter Wöuler's Anleitung von 

 Hrn. ScHNEDERMANN aus Ostfriesland gemacht worden. Das Ergeh- 

 niss war: 









Sauerstoff 





I. 



II. 



(im Mittel) 



Kieselsäure 



61,14 



59,03 



31,217 



Eisenoxyd . 



34,63 



35,35 



10,728 



Wasser . 



3,68 



3,59 



3,192 



99,36. 97,97. 

 Offenbar ist der Sauerstoff-Gehalt der Kieselsäure 3mal so gross, als 

 der des Eisenoxyds , und 9mal so gross als der des Wassers. , Das 

 Mineral ist also das neutrale Silikat vom Eisenoxyd mit 1 Atom Wasser, 

 und seine Zusammensetzung wird durch die Formel : 



Fe Si3 -f Ö 

 ausgedrückt. Seine theoretische Zusammensetzung in 100 Theilen würde 

 biernaoj) folgende seyn: 













(im Mittel; 











Berechnet 



Gefunden 



3 



At. 



Kieselsäure 



1731,94 



61,36 



60,08 



1 



» 



Eisenoxyd 



978,41 



34,66 



34,99 



1 



»> 



Wasser . 



112,48 



3,98 



3,59 



100,00. 98,66. 

 Dass der gefundene Wasser-Gehalt kleiner ist als der berechnete, 

 hat wahrscheinlich darin seinen Grund, dass die Verbindung ungefähr 0,16 

 Wasser-freies Eisenoxyd-Silikat (Fe Si^) eingemengt zu enthalten scheint. 

 Diess geht daraus hervor, dass die Kieselsäure, welche nach der Zersetzung 

 sowohl des ungeglühten , als des in Wasserstoffgas reduzirten Mine- 

 rals zurück bleibt, obgleich sie vor dem Glühen im trocknen Zustande voll- 

 komraea weiss aussieht, nach dem Glühen stets eine bell Zimmet-braune 

 Farbe bekoiutnt, die von £i»cnoxyd herrührt, welches sich weder durch 



